9° ANNÉE 



N° 15 



13 AOUT 1898 



REVUE GÉNÉRALE 



DES SCIENCES 



PURES ET APPLIQUÉES 



DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER 



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 



§ 1. — Métallurgie 



Les propriétés des aciers an iiîekel et au 

 iiiaii;S'anése à liante teneur appliquées au 

 durcissement des bliudag^es. — Ou sait que 

 l'acier ordinaire est un fer carljuré, dans la constitu- 

 tion duquel, outre le carbone, un certain nombre 

 d'éléments, métaux ou métalloïdes, peuvent être en 

 faible proportion juxtaposés, soit h l'état libre soit à 

 l'état de combinaisons bien définies. Il résulte des très 

 intéressants travaux de MM. A. Carnot et Goûtai que le 

 manganèse, le nickel, le cuivre, le titane, l'arsenic se 

 trouvent à l'état libre ou simplement dissous, tandis 

 ([ue le soufre, le phosphore, le tungstène, le molybdène 

 sont à l'état de combinaisons véritables, dont les for- 

 mules sont fixées, et enfin le silicium et le chiome for- 

 ment des composés très complexes avec le fer, le car- 

 bone et le manganèse '. 11 est acquis, d'autre part, 

 que le fer est polymorphe : Au lieu de se refroidir 

 régulièrement, lorsqu'il a été porté à haute tempéra- 

 ture, il présente, en elTet, deux dégagements anormaux 

 de chaleur, l'un brusque Ors à 800°, l'autre progressif 

 a,2 compris entre 700 et 740°, qui correspondent à deux 

 Iransformations moléculaires distinctes, le point «,-2 en 

 particulier coïncidant seul avec l'apparition du niagoé- 

 lisme, et le point «,3 avec un brusque changement dans 

 la loi de variation de la résistance électrique. On peut 

 donc admettre, avec M. Osmond, que le fer est à l'état 

 a au-dessous de a,» et par conséquent magnétique, à 

 l'étal [3 entre a,.s et 3,3 et à l'état y au-dessus de «,.3 ', 

 et prévoir la distinction de trois types généraux dis- 

 lincts parmi les aciers, suivant l'importance des variétés 

 tx, fi ou y. Quant au carbone, il se présente dans l'acier 

 soit à l'éiat de simple dissolution, soit sous la forme 

 d'un compdsé défini, isolé dans la masse, Fe'C proba- 

 blement, et constitue, suivant le cas, soit du carbone de 



' Comptes rendus de l'Académie des Sciences du 2 mai 

 1898. 



* Nous ne tenons pas compte du i" point critique 

 (•(,, qu'on serait conduit à ajouter vers 1300". au moins dans 

 les aciers très doux, à la suite des expériences de .M. le 

 IJ'- Bail et de M. Curie. 



BEVIE GÉNÉBALE DES SCIENCES, 1898. 



trempe, soit du carbone de recuit. Lorsque l'acier est 

 également traité par refroidissement lent, on constate 

 un nouveau dégagement de chaleur a,i , distinct des 

 précédents, très appréciable dans les aciers carbures, 

 que l'on désigne sous le nom de recalescence et qui 

 correspond à la transformation du carbone de trempe 

 en carbone de recuit. 



Les positions relatives et absolues des points criti- 

 ques rt,, a,, «3, varient sur l'échelle des températures 

 avec la composition chimique des aciers, la tempéra- 

 ture initiale du chauffage, la vitesse du refroidissement 

 et la pression. 



Si l'on n'envisage que la première cause de variation, 

 plus l'acier est carburé, plus les dégagements de cha- 

 leur correspondant aux transformations du fer se rap- 

 prochent de la recalescence; ils finissent même par se 

 confondre avec elle. Le carbone retarde donc pendant 

 le refroidissement les transformations moléculaires du 

 fer et plusieurs autres corps jouissent de la même 

 propriété. 



A ce sujet, Roberts Austen a énoncé la loi suivante : 

 " Les corps étrangers introduits dans l'acier agissent 

 pour accélérer ou retarder les transformations du fer 

 et du carbone, suivant que leur volume atomique est 

 supérieur ou inférieur à celui du fer. » Cette loi se 

 vérifie bien, si l'on remarque qu'elle n'interdit pas à 

 ces corps d'exercer, en outre, une influence indivi- 

 duelle et de former avec le fer et le carbone des com- 

 posés dont les propriétés particulières se font plus ou 

 moins sentir dans la masse du métal. Le volume ato- 

 mique du fer étant 7,2, ceux du nickel et du man- 

 ganèse respectivement 0,7 et 0,9, ces deux derniers 

 corps doivent retarder la transformation des fers y et 

 P en fer «, et celle du carbone de trempe en car- 

 bone de recuit, et leur action devient équivalente à 

 celle d'une trempe plus ou moins vive. 



Toutes les propriétés des aciers au nickel et au man- 

 ganèse sont une fonction, de la position de leurs points 

 de transformation sur l'échelle des températures. 



Lorsque la proportion de manganèse ilans l'acier est 

 inférieure à 3,o " „, le métal est doux, magnétique, peu 

 ou pas magnéti-polaire, les poinis critiques restant an- 

 dessus de 400°. De 3,5 à 14 "/„, au contraire, l'acier 



